2)

VIII pielikuma 2. nodaļu groza šādi: a) kopsavilkuma tabulu aizstāj ar šādu: “Kopsavilkuma tabula Metode Piemērošanas joma (1) Reaģents Šķīstošā sastāvdaļa Nešķīstošā sastāvdaļa 1. Acetāts Dažas citas šķiedras Acetons 2. Dažas proteīnu šķiedras Dažas citas šķiedras Hipohlorīts 3. Viskoze, kupro vai daži modāla veidi Dažas citas šķiedras Skudrskābe un cinka hlorīds 4. Poliamīds vai neilons Dažas citas šķiedras Skudrskābe, 80 % (masas procenti) 5. Acetāts Dažas citas šķiedras Benzilspirts 6. Triacetāts vai polilaktīds Dažas citas šķiedras Dihlormetāns 7. Dažas celulozes šķiedras Dažas citas šķiedras Sērskābe, 75 % (masas procenti) 8. Akrili, daži modificētie akrili vai dažas hlora šķiedras Dažas citas šķiedras Dimetilformamīds 9. Dažas hloršķiedras Dažas citas šķiedras Oglekļa disulfīds/acetons, 55,5/44,5 (tilpuma procenti) 10. Acetāts Dažas citas šķiedras Ledus etiķskābe 11. Zīds, poliamīds vai neilons Dažas citas šķiedras Sērskābe, 75 % (masas procenti) 12. Džuta Dažas dzīvnieku izcelsmes šķiedras Slāpekļa satura metode 13. Polipropilēns Dažas citas šķiedras Ksilols 14. Dažas šķiedras Dažas citas šķiedras Koncentrētas sērskābes metode 15. Hloršķiedras, daži modificētie akrili, daži elastāni, acetāti, triacetāti Dažas citas šķiedras Cikloheksanons 16. Melamīns Dažas citas šķiedras Karsta skudrskābe, 90 % masa/masa b) metodē Nr. 1 aizstāj 1. punkta 2. apakšpunktu ar šādu: “2) vilnu (1), dzīvnieku matšķiedrām (2 un 3), zīdu (4), kokvilnu (5), liniem (7), kaņepājiem (8), džutu (9), abaku (10), alfu (11), kokosšķiedru (12), slotzaru šķiedru (13), rāmiju (14), sizalu (15), kupro (21), modālu (22), proteīnu (23), viskozi (25), akrilu (26), poliamīdu vai neilonu (30), poliesteri (35), polipropilēnu (37), elastomultiesteri (45), elastolefīnu (46), melamīnu (47) un polipropilēna/poliamīda divkomponentu šķiedru (49). Šī metode nekādā gadījumā nav izmantojama acetāta šķiedrām, kam veikta virsmas deacetilēšana.”; c) metodē Nr. 2 aizstāj 1. punkta 2. apakšpunktu ar šādu: “2) kokvilnu (5), kupro (21), viskozi (25), akrilu (26), hloršķiedrām (27), poliamīdu vai neilonsu (30), poliesteri (35), polipropilēnu (37), elastānu (43), stiklšķiedru (44), elastomultiesteri (45), elastolefīnu (46), melamīnu (47) un polipropilēna/poliamīda divkomponentu šķiedru (49). Ja sastāvā ietilpst dažādas proteīnu šķiedras, metode norāda to kopējos daudzumus, bet ne to atsevišķos daudzumus.”; d) metodi Nr. 3 groza šādi: i) virsrakstu aizstāj ar šādu: “VISKOZE, KUPRO VAI DAŽI MODĀLA VEIDI UN DAŽAS CITAS ŠĶIEDRAS (Metode, kurā izmanto skudrskābi un cinka hlorīdu)”; ii) 1. punkta 2. apakšpunktu aizstāj ar šādu: “2) kokvilnu (5), polipropilēnu (37), elastolefīnu (46) un melamīnu (47). Ja sastāvā konstatē modāla šķiedru, jāveic iepriekšējs tests, lai noskaidrotu, vai tā šķīst reaģentā. Šo metodi nevar piemērot maisījumiem, kuros kokvilna bijusi pakļauta apjomīgai ķīmiskajai noārdīšanai vai kuros viskoze vai kupro šķīst nepilnīgi sakarā ar dažu tādu krāsvielu vai apretūru klātbūtni, kuras nevar pilnībā atdalīt.”; iii) 5. punktu aizstāj ar šādu: “5. REZULTĀTU APRĒĶINĀŠANA UN IZTEIKŠANA Rezultātus aprēķina, kā aprakstīts vispārīgajos norādījumos. Koeficienta “d” vērtība ir 1,00, izņemot kokvilnai, kurai “d” = 1,02, un melamīnam, kuram “d” = 1,01.”; e) metodi Nr. 5 groza šādi: i) virsrakstu aizstāj ar šādu: “ACETĀTS UN DAŽAS CITAS ŠĶIEDRAS (Metode, kurā izmanto benzilspirtu)”; ii) 1. punkta 2. apakšpunktu aizstāj ar šādu: “2) triacetātu (24), polipropilēnu (37), elastolefīnu (46), melamīnu (47) un polipropilēna/poliamīda divkomponentu šķiedru (49).”; f) metodi Nr. 6 groza šādi: i) virsrakstu aizstāj ar šādu: “TRIACETĀTI VAI POLILAKTĪDS UN DAŽAS CITAS ŠĶIEDRAS (Metode, kurā izmanto dihlormetānu)”; ii) 1. punkta 2. apakšpunktu aizstāj ar šādu: “2) vilnu (1), dzīvnieku matšķiedrām (2 un 3), zīdu (4), kokvilnu (5), kupro (21), modālu (22), viskozi (25), akrilu (26), poliamīdu vai neilonu (30), poliesteri (35), polipropilēnu (37), stiklšķiedru (44), elastomultiesteri (45), elastolefīnu (46), melamīnu (47) un polipropilēna/poliamīda divkomponentu šķiedru (49). Piezīme. Triacetāta šķiedras, kam veikta apdare, kas izraisa daļēju hidrolīzi, vairs nav pilnībā šķīstošas reaģentā. Šādos gadījumos metode nav piemērojama.”; g) metodi Nr. 7 groza šādi: i) virsrakstu aizstāj ar šādu: “DAŽAS CELULOZES ŠĶIEDRAS UN DAŽAS CITAS ŠĶIEDRAS (Metode, kurā izmanto 75 % sērskābi (masas procenti))”; ii) 1. punkta 2. apakšpunktu aizstāj ar šādu: “2) poliesteri (35), polipropilēnu (37), elastomultiesteri (45), elastolefīnu (46) un polipropilēna/poliamīda divkomponentu šķiedru (49).”; iii) 5. punktu aizstāj ar šādu: “5. REZULTĀTU APRĒĶINĀŠANA UN IZTEIKŠANA Rezultātus aprēķina, kā aprakstīts vispārīgajos norādījumos. Koeficienta “d” vērtība ir 1,00, izņemot polipropilēna/poliamīda divkomponentu šķiedrai, kam “d” vērtība ir 1,01.”; h) metodē Nr. 8 aizstāj 1. punkta 2. apakšpunktu ar šādu: “2) vilnu (1), dzīvnieku matšķiedrām (2 un 3), zīdu (4), kokvilnu (5), kupro (21), modālu (22), viskozi (25), poliamīdu vai neilonu (30), poliesteri (35), polipropilēnu (37), elastomultiesteri (45), elastolefīnu (46), melamīnu (47) un polipropilēna/poliamīda divkomponentu šķiedru (49). Tā ir vienādi piemērojama akriliem un dažiem modificētiem akriliem, kas apstrādāti ar pirms tam metalizētām krāsām, bet ne tādiem, kas krāsoti ar pēchromēšanas krāsām.”; i) metodē Nr. 9 aizstāj 1. punkta 2. apakšpunktu ar šādu: “2) vilnu (1), dzīvnieku matšķiedrām (2 un 3), zīdu (4), kokvilnu (5), kupro (21), modālu (22), viskozi (25), akrilu (26), poliamīdu vai neilonu (30), poliesteri (35), polipropilēnu (37), stiklšķiedru (44), elastomultiesteri (45), melamīnu (47) un polipropilēna/poliamīda divkomponentu šķiedru (49). Ja vilnas vai zīda saturs maisījumā pārsniedz 25 %, jāizmanto metode Nr. 2. Ja poliamīda vai neilona saturs maisījumā pārsniedz 25 %, jāizmanto metode Nr. 4.”; j) metodi Nr. 10 groza šādi: i) virsrakstu aizstāj ar šādu: “ACETĀTS UN DAŽAS CITAS ŠĶIEDRAS (Metode, kurā izmanto ledus etiķskābi)”; ii) 1. punkta 2. apakšpunktu aizstāj ar šādu: “2) dažām hloršķiedrām (27), proti, polivinilhlorīda šķiedrām, kas var būt arī šķiedras pēc hlorēšanas, polipropilēnu (37), elastolefīnu (46), melamīnu (47) un polipropilēna/poliamīda divkomponentu šķiedru (49).”; k) metodi Nr. 11 groza šādi: i) virsrakstu aizstāj ar šādu: “ZĪDS VAI POLIAMĪDS UN DAŽAS CITAS ŠĶIEDRAS (Metode, kurā izmanto 75 % sērskābi (masas procenti)”; ii) 1. punktu aizstāj ar šādu: “1. PIEMĒROŠANAS JOMA Šo metodi pēc bezšķiedru materiāla atdalīšanas izmanto divkāršiem maisījumiem, ko veido: 1) zīds (4) vai poliamīds vai neilons (30) ar 2) vilnu (1), dzīvnieku matšķiedrām (2 un 3), polipropilēnu (37), elastolefīnu (46), melamīnu (47) un polipropilēna/poliamīda divkomponentu šķiedru (49).”; iii) 2. punktu aizstāj ar šādu: “2. PRINCIPS Zīda, poliamīda vai neilona šķiedru no zināmas sausas maisījuma masas izšķīdina ar 75 % sērskābi (masas procenti) (2). Atlikumu savāc, mazgā, žāvē un nosver. Tā masu, vajadzības gadījumā koriģējot, izsaka procentos no maisījuma sausās masas. Zīda, poliamīda vai neilona sausnes procentuālo sastāvu konstatē, aprēķinot starpību. iv) 4. punktu aizstāj ar šādu: “4. TESTA PROCEDŪRA Ievēro vispārīgos norādījumos aprakstīto procedūru un rīkojas šādi: Paraugam, kas atrodas koniskajā kolbā ar stikla aizbāzni un ar vismaz 200 ml tilpumu, pievieno 100 ml 75 % sērskābes (masas procenti) uz gramu parauga un ievieto aizbāzni. Spēcīgi sakrata un 30 minūtes atstāj istabas temperatūrā. Vēlreiz sakrata un atstāj 30 minūtes. Pēdējo reizi sakrata un kolbas saturu filtrē caur nosvērtu filtrtīģeli. Atlikušās šķiedras no kolbas skalo ar 75 % sērskābes reaģentu. Atlikumu filtrtīģelī pēc kārtas skalo ar 50 ml atšķaidītas sērskābes reaģenta, ar 50 ml ūdens un ar 50 ml atšķaidīta amonjaka šķīduma. Katru reizi pirms sūknēšanas ļauj šķiedrām būt saskarē ar šķidrumu apmēram 10 minūtes. Nobeigumā skalo ar ūdeni, atstājot šķiedras saskarē ar ūdeni apmēram 30 minūtes. Tīģeli iztukšo ar sūknēšanas palīdzību, tīģeli un atlikumu izžāvē, tos atdzesē un nosver. Divkāršās šķiedras maisījumu, ko veido poliamīds ar polipropilēna/poliamīda divkomponentu šķiedru, pēc šķiedru filtrēšanas caur nosvērtu filtflīģeli un pirms aprakstītās skalošanas procedūras veikšanas atlikušās šķiedras divas reizes skalo filtrīģelī katru reizi ar 50 ml 75 % sērskābes reaģenta.”; v) 5. un 6. punktu aizstāj ar šādiem: “5. REZULTĀTU APRĒĶINĀŠANA UN IZTEIKŠANA Rezultātus aprēķina, kā aprakstīts vispārīgajos norādījumos. Koeficienta “d” vērtība ir 1,00, izņemot vilnai, kurai “d” = 0,985, polipropilēna/poliamīda divkomponentu šķiedrai, kurai “d” = 1,005 un melamīnam, kuram “d” = 1,01. 6. PRECIZITĀTE Homogēnos tekstilmateriālu maisījumos ar šo metodi iegūto rezultātu ticamības robežas 95 % ticamības līmenim nepārsniedz ± 1, izņemot divkāršās šķiedras maisījumu, ko veido poliamīds ar polipropilēna/poliamīda divkomponentu šķiedru, kuram ticamības robežas nepārsniedz ± 2.”; l) metodi Nr. 14 groza šādi: i) virsrakstu aizstāj ar šādu: “DAŽAS ŠĶIEDRAS UN DAŽAS CITAS ŠĶIEDRAS (Koncentrētas sērskābes metode)”; ii) 1. punkta 2. apakšpunktu aizstāj ar šādu: “2) hloršķiedrām (27) uz vinilhlorīda homopolimēru bāzes, kas var būt arī šķiedras pēc hlorēšanas, polipropilēnu (37), elastolefīnu (46), melamīnu (47) un polipropilēna/poliamīda divkomponentu šķiedru (49). Attiecīgie modificētie akrili ir tie, kurus iemērcot koncentrētā sērskābē (relatīvais blīvums 20 °C temperatūrā: 1,84) iegūst dzidru šķīdumu. Šo metodi var izmantot metodes Nr. 8 un Nr. 9 vietā.”; iii) 2. punktu aizstāj ar šādu: “2. PRINCIPS Komponentu, kas nav hloršķiedra, polipropilēns, elastolefīns, melamīns vai polipropilēna/poliamīda divkomponentu šķiedra (t. i., šķiedras, kas minētas 1. punkta 1. apakšpunktā) no zināmas maisījuma sausās masas izšķīdina ar koncentrētu sērskābi (relatīvais blīvums 20 °C temperatūrā: 1,84). Atlikumu, kas sastāv no hloršķiedras, polipropilēna, elastolefīna, melamīna vai polipropilēna/poliamīda divkomponentu šķiedras, savāc, mazgā, žāvē un nosver; tā masu, vajadzības gadījumā koriģējot, izsaka procentos no maisījuma sausās masas. Otra komponenta procentuālo sastāvu iegūst ar starpības palīdzību.”; iv) 5. punktu aizstāj ar šādu punktu: “5. REZULTĀTU APRĒĶINĀŠANA UN IZTEIKŠANA Rezultātus aprēķina, kā aprakstīts vispārīgajos norādījumos. Koeficienta “d” vērtība ir 1,00, izņemot melamīnam un polipropilēna/poliamīda divkomponentu šķiedrai, kam “d” ir 1,01.”; m) metodi Nr. 16 groza šādi: i) virsrakstu aizstāj ar šādu: “MELAMĪNS UN DAŽAS CITAS ŠĶIEDRAS (Metode, kurā izmanto karstu skudrskābi)”; ii) 1. punkta 2. apakšpunktu aizstāj ar šādu: “2) kokvilnu (5), aramīdu (31) un polipropilēnu (37).”;